X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/098eaec6b5c25771f2df0250198d0694d6d71701..3137fd4664a24266c1b5e8a73b393f45a95c6ba4:/exercise/cuprammonium-rayon.tex

diff --git a/exercise/cuprammonium-rayon.tex b/exercise/cuprammonium-rayon.tex
index 7ea4f82..83e9974 100644
--- a/exercise/cuprammonium-rayon.tex
+++ b/exercise/cuprammonium-rayon.tex
@@ -1,5 +1,5 @@
 % category: unknown
-\section{Cuprammonium Rayon}
+\chapter{Cuprammonium Rayon}
 \label{CuprammoniumRayon} \index{Cuprammonium Rayon|textbf}
 (Cellulose behandlet med et ammoniakat av kobbersulfat,
 CuSO$_{4}$$^{.}$4NH$_{3}$ løses i
@@ -10,7 +10,7 @@ H$_{2}$SO$_{4}$}\index{CuSO$_{4}$ $^{.}$ 5H$_{2}$O}
 
 
 
-\subsubsection{Innledning}
+\section*{Innledning}
 Cellulose i filterpapir blir løst opp i et basisk kompleks, tetraaminkopper(II)hydroksid (Cu(NH$_{3}$)$_{4}$(OH)$_{2}$). Når vi tilsetter løsningen til et syrebad, vil cellulosen bli regenerert som den polymere forbindelsen rayon.\\
 \newline \index{Rayon}\index{Syntese av Rayon|textbf}\index{Koppersulfat, CuSO$_{4}$}
 \index{tetraaminkopper(II)hydroksid}
@@ -18,7 +18,7 @@ Cellulose i filterpapir blir l
 
 
 
-\subsubsection{Framgangsmåte}
+\section*{Framgangsmåte}
 \begin{enumerate}
   \item Tillaging av kopper(II)hydroksid løsningen foregår som vist nedenfor:
   \begin{enumerate}
@@ -36,7 +36,7 @@ Cellulose i filterpapir blir l
 \end{enumerate}
 
 
-\subsubsection{Teori}
+\section*{Teori}
 Kopperhydroksid lages ved å la kopper(II)sulfat reagere med ammoniakk:\\
 \newline
 Cu$^{2+}$ (aq)  +  2OH$^{-}$  $\longrightarrow$  Cu(OH)$_{2}$ (s)
@@ -47,7 +47,7 @@ Rayon er ul
 
 
 
-\subsubsection{Forsiktig}
+\section*{Forsiktig}
 Konsentrert Ammoniakk (NH$_{3}$) er en fargeløs gass (kokepunkt -33,4\celcius) med stikkende lukt ved romtemperatur. Den er giftig, sterkt basisk. Vær forsiktig med løsningen og bruk vernebriller hele tiden!\\
 \newline
 Konsentrert svovelsyre er en sterk toprotisk syre med kjemisk formel H$_{2}$SO$_{4}$. Svovelsyre er sterkt etsende
@@ -55,7 +55,7 @@ Konsentrert svovelsyre er en sterk toprotisk syre med kjemisk formel H$_{2}$SO$_
 
 
 
-\subsubsection{Utstyr og kjemikalier}
+\section*{Utstyr og kjemikalier}
 \begin{table}[h]\begin{tabular}{lll}
 25 g kobbersulfat pentahydrat, CuSO$_{4}$ $^{.}$ 5H$_{2}$O  & 250 ml begerglass & glasspinne   \\
 100 ml destillert vann                                      & magnetrører     & dråpeteller   \\
